La temperatura (in °F) della piastra di miscelazione per i cementi ai silicati dovrebbe essere
55 - 65
65-75
75 - 85
85 - 95
Miscelazione del cemento ai silicati:
Partendo dallo spicchio grande, si incorpora la polvere nel liquido uno spicchio alla volta, utilizzando la spatola piegandola rapidamente ed esercitando una leggera pressione. Ogni segmento viene miscelato solo fino a quando non è completamente bagnato e quindi viene aggiunto immediatamente il segmento successivo. Poiché la struttura del gel è quasi completamente formata dopo 1 minuto, il tempo totale di miscelazione non deve superare i 60 secondi. Il tempo di presa normale del cemento ai silicati è compreso tra 3 e 8 minuti. L'unico modo sicuro per mantenere e prolungare la reazione di presa è abbassare la temperatura della piastra di miscelazione. Le lastre vengono solitamente raffreddate tra 65º e 76º F per la miscelazione, se questa temperatura non è inferiore al punto in cui l'umidità si condensa sulla lastra. Per evitare di alterare il gel, la miscelazione deve essere completata in 1 minuto, pertanto la reazione avverrà quando il materiale sarà confinato e conformato nella preparazione della cavità.